## Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTA Peringkat 5
Diterima Redaksi : 09-02-2021 | Selesai Revisi : 07-03-2021 | Diterbitkan Online : 27-04-2021
Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Dengan Menggunakan Vermikulit Dan Lumpur Bledug Kuwu Terhadap Nilai Kuat Tekan
Bebas
1 Syahril, 2 Desy Kumalasari
1,2 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung, Indonesia
1 syahril_polban@yahoo.com , 2 desy.kumalasari.mtri19@polban.ac.id

## Abstract
Road infrastructure conditions in Indonesia is often found the damage of pavement. One of the damage causes is lack of the subgrade bearing capacity. Low bearing capacity and high expansion potential often occurs in expansive soils.  Expansive soil  has  large  shrinkage. If  a  pavement  construction  is  built on  expansive  soil,  the  damage  will often occur, that is cracks in the pavement. One of the methods used to overcome this problem is to stabilize the soil for increasing the bearing capacity of the expansive soil. The stabilization method used in this research is by adding  the  vermiculite  material  and  Bledug  Kuwu  mud.  Vermiculite is  a  material  which can  absorb of  water and while Bledug Kuwu mud has chemicals contains which almost the same as fly ash and contains of CaO such as lime. It is necessary to conduct research to determine the effect of adding vermiculite and Bledug Kuwu mud for finding the unconfined compressive strength on the expansive soil. In this research, the use of vermiculite by 4% for all mixture and variation of the Bledug Kuwu mud by 5%,10%,15%. The test results obtained an increase of unconfined compressive strength value on the stabilized soil. The optimum mixture for the unconfined compressive strength values resulted from the third variant of 4% vermiculite and 15% Bledug Kuwu mud.
Keywords: expansive_clay, soil_stabilization, unconfined_compressive_ strength, vermiculite, bledug_kuwu_mud

## Abstrak
Kondisi  infrastruktur  jalan  raya  di  Indonesia  sering  dijumpai  adanya  kerusakan  perkerasan  jalan.  Salah  satu penyebab  kerusakan  tersebut  adalah  kurangnya  daya  dukung  tanah  dasar.  Daya  dukung  rendah  dan  potensi ekspansi tinggi sering terjadi pada tanah ekspansif. Tanah ekspansif memiliki penyusutan yang besar. Jika suatu konstruksi  perkerasan  jalan  dibangun  di  atas  tanah ekspansif maka akan  sering  terjadi kerusakan  yaitu  retakan pada perkerasan tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menstabilkan tanah untuk meningkatkan daya dukung tanah ekspansif. Metode stabilisasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  dengan  penambahan  material  vermikulit  dan  lumpur  Bledug  Kuwu.  Vermikulit  merupakan bahan yang dapat menyerap air sedangkan lumpur Bledug Kuwu memiliki kandungan bahan kimia yang hampir sama dengan fly ash dan mengandung CaO seperti kapur. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan vermikulit dan lumpur Bledug Kuwu terhadap kuat tekan bebas pada tanah ekspansif. Pada penelitian ini penggunaan vermikulit sebesar 4% untuk semua campuran dan variasi lumpur Bledug Kuwu sebesar 5%, 10%, 15%.  Hasil  pengujian  didapatkan  peningkatan  nilai  kuat  tekan  bebas  pada  tanah  yang  distabilkan.  Campuran optimum untuk nilai kuat tekan bebas dihasilkan dari varian ketiga yaitu vermikulit 4% dan lumpur Bledug Kuwu 15%..
Kata kunci : lempung_ekspansif, stabilisasi_tanah, kuat_tekan_bebas, vermikulit, lumpur_bledug_kuwu.

## 1.  Pendahuluan
Tanah  merupakan  dasar  dari  suatu  konstruksi bangunan  sipil  yang  berfungsi  menerima  dan menahan  beban  dari  suatu  struktur  diatasnya.
Pada  tanah  ekspansif  terdapat  beberapa masalah yang sering terjadi yaitu masalah daya dukung  tanah  yang  rendah  dan  penurunan yang  besar.  Tanah  ekspansif  juga  memiliki
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 18 No.1 Edisi April 2021
kadar  air  yang  tinggi.  Sifat  tanah  yang  tidak menguntungkan perlu dikurangi dengan memberikan  perkuatan,  penggantian  tanah atau pencampuran dengan material lain [7].
Menurut  [9]  penambahan  bahan  kimia  dapat mengikat  mineral  lempung  menjadi  padat, sehingga mengurangi kembang susut lempung ekspansif. Beberapa penelitian dilakukan untuk mencari alternatif perbaikan tanah yang pernah dilakukan antara lain dengan mencampur tanah expansif dengan kapur, dengan semen portland [1],  semen  clean  set  [10],  dengan  mikro- organisma Road  Tech [2],  dan  beberapa penelitian  tentang  penggunaan  waste  material seperti fly ash [3] dan bottom ash [6] .
Bahan  vermikulit  dan  lumpur  Bledug  Kuwu dapat  digunakan  untuk  campuran  stabilisasi tanah.  Kandungan  dari  lumpur  Bledug  Kuwu mengandung  SiO 2 sebesar  45,02%  ;  Al 2 O 3
12,58%  ;  Fe 2 O 3 4,58%  ;  K 2 O  0,82%  ;  Na 2 O
3,25%  ;  CaO  11,06  %  ;  MgO  1,55%  ;  TiO 2
0,50% ; LOI 20,02% , maka dalam penelitian ini
dilakukan  usaha  stabilitasi  tanah  ekspansif dengan  penambahan  vermikulit  dan  lumpur Bledug Kuwu. Uji kuat tekan bebas (Unconfined Compression  Strength)  adalah  salah  satu  uji tanah  yang  umum  dilakukan  pada  tanah lempung.  Dari  hasil  uji  ini  akan  diketahui parameter  tegangan  runtuh  (qu),  dan  Cu merupakan nilai kohesi sekaligus nilai tegangan geser  tanah  tersebut.  Tujuan  penelitian  yaitu untuk menganalisis karakteristik tanah asli dan tanah lempung yang telah di stabilisasi dengan menggunakan  bahan  additive  vermikulit  dan lumpur Bledug Kuwu yang variasi campurannya berbeda-beda;  dan  mengidentifikasi  seberapa besar  pengaruh  penambahan  vermikulit  dan
lumpur  Bledug  Kuwu  pada  tanah  lempung terhadap kuat tekan bebas.
1.1. Tanah Ekspansif
Tanah  lempung  ekspansif  terdiri  dari  tiga komponen  yaitu  montmorillonite,  illite  dan kaolinit.  Mineral  montmorilonit  memiliki  luas permukaan yang lebih besar dan sangat mudah menyerap  air  dibandingkan  dengan  mineral lainnya,  sehingga  tanah  yang  peka  terhadap pengaruh  air  ini  sangat  mudah  mengembang dan  sering  menimbulkan  masalah  pada bangunan [4].
1.2. Vermikulit
Vermikulit  merupakan  lapisan  mineral  silika yang telah mengalami proses pemanasan pada suhu tinggi. Hasilnya  adalah bahan yang steril dengan  porositas  tinggi  yang  dapat  menyerap air dalam jumlah besar dan juga  mudah cepat kering.  Vermikulit  dibuat  dalam  berbagai gradasi, dari kecil, sedang, hingga besar. Sifat- sifatnya meliputi ringan, tidak mudah  terbakar, kompresibilitas,  daya  serap  tinggi,  non-reaktif dan  tidak  berbau,  sifat  fisik  vermikulit  dapat dilihat pada Tabel 1.
Pada penelitian sebelumnya dilakukan dengan mencampurkan  semen  dengan  persentase tetap  8%  berat  ke  dalam  tanah  kemudian ditambahkan vermikulit dengan variasi berkisar dari 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Hasil pengujian menunjukkan  penambahan  kadar  Vermikulit
4% memperoleh nilai maksimum pada uji kuat tekan bebas selama pengawetan selama 7 hari dengan qu = 32,02 kg / cm 2 pada kondisi kering
dan kondisi basah qu = 1,25 kg / cm 2 [5] .
Tabel 1.  Sifat Fisik Material Vermikulit 1. Specific Gravity 2.5 2. Density 0.55 – 0.75 t/m 3
1 Syahril, 2 Desy Kumalasari
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 18 No.1 Edisi April 2021
3. Surface moisture content < 6%
4. Water absorption capacity 337 % from testing s ample weight
Sumber: Dupre Minerals Ltd
1.3. Bledug Kuwu
Lumpur  bledug  kuwu  merupakan  sebuah kawah  lumpur  yang  terjadi  secara  alami  yang disertai  dengan  letupan-letupan  gas  yang terletak  di  Desa  Kuwu,  Kecamatan  Kradenan,
Kabupaten  Grobogan,  Provinsi  Jawa  Tengah.
Dari  hasil  analisi  kimiawi  lumpur  bledug  kuwu memiliki mempunyai kandungan sulfur sebesar 62,883x10 2 mg/kg dengan rata-rata suhu 32°C,
pH 7,5 serta salinitas 57,15 mg / L (Siregar and Siregar 2016).

## 2.  Metode Penelitian
Dalam penelitian ini tanah asli yang diuji berasal dari  daerah  Gedebage,  Bandung.  Vermikulit diperoleh  dari  PT.  IPI  Sunijaya,  Jakarta  dan lumpur Bledug Kuwu diperoleh dari Desa Kuwu,
Kecamatan  Kradenan,  Kabupaten  Grobogan,
Jawa Tengah. Standar pengujian yang digunakan  dapat  dilihat  pada  Tabel  2  dan diagram  alir  penelitian  umum  seperti  pada Gambar 1.
HM Tabel 2.  Standar Pengujian Laboratorium
No. Nama Pengujian Standar Pengujian 1. Pengujian Kadar Air ASTM D2216 2. Pengujian Berat Jenis ASTM D854 3. Analisa Ukuran Butiran ASTM D421 4. Pengujian Atterberg Limit ASTM D4318 5. Pengujian Kuat Tekas Bebas (UCS) ASTM D2166 Sumber: American Society for Testing and Materials
(ASTM) Tidak Ya
Gambar 1.  Diagram Alir Penelitian

## 3.  Hasil dan Pembahasan
3.1. Properties Lumpur Bledug Kuwu
Pengujian material bahan campuran stabilisasi untuk mengetahui  sifat  properties  yang terkandur dalam material tersebut dan pengaruhnya  terhadap  sifat  tanah.  Pengujian kandungan  lumpur  Bledug  Kuwu  dilakukan  di Laboratorium Puslitbang Teknologi Mineral dan
Pemeriksaan Sifat-Sifat Fisik Tanah Asli Meliputi :
Kadar Air, Berat Jenis, Analisa Saringan

## Pembuatan Benda Uji
• Tanah + Vermikulit 4% + Lumpur Bledug Kuwu 5%
• Tanah + Vermikulit 4% + Lumpur Bledug Kuwu 10%
• Tanah + Vermikulit 4% + Lumpur Bledug Kuwu 15%
Uji Kuat Tekan Bebas Tanah
Campuran Vermikulit + Lumpur Bledug Kuwu Hasil dan Pembahasan Selesai Penentuan Indeks Plastisitas (PI) PI >30 ? Studi Literatur Mulai Penentuan Lokasi dan Pengambilan Sampel Tanah
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 18 No.1 Edisi April 2021
Batubara  (TEKMIRA)  adapun  hasil  pengujian kandungan mineral lumpur Bledug Kuwu dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.  Kandungan Kimia Mineral Lumpur Bledug Kuwu
No. Komposisi Kimia Proporsi (%) 1. SiO 2 45.02% 2. Al 2 O 3 12.58% 3. Fe 2 O 3 4.58% 4. K 2 O 0.82% 5. Na 2 O 3.25% 6. CaO 11.06% 7. MgO 1.55% 8. TiO 2 0.50% 9. LOI 20.02% 3.2. Properties Tanah Asli Untuk  mengetahui  sifat  tanah  berdasarkan kandungan mineralnya maka dilakukan pengujian X-Ray Diffraction (XRD). Pada Tabel
4  dapat  dilihat  prosentase  mineral  tanah lempung  ekspansif  berdasarkan  pengujian X-
Ray  Diffraction (XRD).  Pada  umumnya  tanah lempung  mengandung  mineral  Illite,  Kaolinite, dan  Montmorillonite.  Halloysite  yang  bersifat hampir sama seperti Kaolinite dan menyebabkan  tanah  memiliki  sifat  ekspansif.
Hal  tersebut  juga  dibuktikan  dengan  hasil pengujian  Index  Properties  yang  ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 4.  Tanah Lempung Ekspansif Gedebage Berdasarkan Pengujian X-Ray Diffraction.
Jenis Mineral Analisa Kuantitatif (%) Halloysite 73.0 Illite 10.9 Montmorillonite 7.9 Cristobalite 5.3 Quartz 3.0 Tabel 5. Index Properties Tanah Lempung Ekspansif Gedebage. No Komposisi Kimia Satuan Hasil Pengujian 1. Kadar Air (w) % 50,89 2. Berat Jenis (Gs) - 2,54 3. Batas Atteberg Batas Cair (LL) % 85,00 Batas Plastis (PL) % 37,00 Plasticity Index (PI) % 48,00 4. Gradasi Butiran Kerikil % 0,00 Pasir % 4,62
Lanau % 39,38 Lempung % 56,00 5. Klasifikasi Tanah Metode AASHTO - A-7-5 3.3  Pengujian Plasticity  Index (PI)  Tanah
Campuran.
Pada Gambar 2 terlihat penurunan yang sangat signifikan  nilai plasticity  index (PI)  pada campuran  tanah  +  vermikulit  +  lumpur  Bledug Kuwu. Pada Tabel 6  persentase lumpur Bledug Kuwu  sebanyak  5%  terjadi  penurunan  nilai plasticity  index (PI)  sebesar  36,43%  dengan presentase penurunan sebesar 24,11 %, untuk persentase  lumpur  Bledug  Kuwu  sebanyak 10% terjadi penurunan nilai plasticity index (PI)
sebesar 24,11% dengan presentase penurunan sebesar  49,78  %,  untuk  persentase  lumpur Bledug Kuwu sebanyak 15% terjadi penurunan nilai plasticity  index (PI)  sebesar  18,40%
dengan  presentase  penurunan  sebesar  61,66
%.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  penurunan nilai plasticity  index (PI)  paling  besar  terjadi
pada  varian  campuran  ke  3  (  15%  lumpur Bledug Kuwu + 4 % vermikulit) .
Tabel 6. Index Properties Tanah Campuran
No Index Properties Sat Variasi Campuran 1 2 3 1. Atterberg Limit 1.1. Plastic Limit (PL) % 36.57 29.61 24.31 1.2. Liquid Limit (LL) % 78.21 53.71 42.72 1.3. Plasticity Index (PI) % 41.64 24.11 18.40 Keterangan
Variasi 1 = 5% Lumpur Bledug Kuwu + 4% Vermikulit Variasi 2 = 10% Lumpur Bledug Kuwu + 4% Vermikulit Variasi 3 = 15% Lumpur Bledug Kuwu + 4% Vermikulit
1 Syahril, 2 Desy Kumalasari
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 18 No.1 Edisi April 2021
Gambar 2. Grafik Hubungan Antara Nilai Plasticity Index
(PI) dengan Variasi Campuran lumpur Bledug Kuwu 5%,
10%, 15%

## 3.4 Pengujian Kuat Tekan Bebas (UCS)
Kuat  tekan  bebas  adalah  besarnya  beban aksial persatuan luas. Metode ini dimaksudkan sebagai  acuan  dalam  melakukan  pengujian kuat  tekan  bebas  tanah  kohesif,  Gaya  kohesif adalah gaya tarik menarik antara partikel tanah yang satu dengan partikel tanah yang lain.
Dari hasil penelitian laboratorium untuk nilai qu tanah  asli  sebelum  distabilisasi  dapat  dilihat pada  Tabel  7  dan  grafik  kenaikan  nilai  qu dengan  presentase  lumpur  Bledug  Kuwu terhadap  lama  pemeraman  dapat  dilihat  dari Tabel 8 dan Gambar 3.
Tabel 7.  Nilai Qu Tanah Asli Waktu Pemeraman (Hari) Tanah Asli Sebelum Distabilisasi qu (kg/cm 2 ) 0 - 7,547 Tabel 8.  Nilai Qu Tanah Stabilisasi Terhadap Lama Pemeraman Waktu Pemeraman (Hari) Variasi Lumpur Bledug Kuwu (%) qu (kg/cm 2 ) 0 5 8,04 10 9,73 15 10,89 3 5 9,72 10 10,80 15 11,99 7 `5 10,80 10 11,98 15 12,87
Gambar 3. Grafik Hubungan Antara Variasi Lumpur Bledug
Kuwu (%) Terhadap Lama Pemeraman
Untuk  nilai  qu  dengan  lama  pemeraman terhadap  presentase  lumpur  Bledug  Kuwu dapat dilihat pada Tabel 9.

## Tabel 9.  Nilai Qu Tanah Stabilasi Terhadap Variasi Lumpur Bledug Kuwu
Waktu Pemeraman (Hari) Variasi Lumpur Bledug Kuwu (%) qu (kg/cm 2 ) 0 5 8,04 3 9,72 7 10,80 0 10 9,73 3 10,80 7 11,98 0 15 10,89 3 11,99 7 12,87
Dari  semua  data  hasil  pengujian  presentase nilai  qu  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  baik waktu pemeraman maupun presentase lumpur Bledug  Kuwu  yang  diberikan  pada  material pengujian akan mempengaruhi presentase nilai qu. Pengaruh tersebut adalah berupa
peningkatan  nilai  qu  yang  dapat  diperoleh dengan  penambahan  waktu  pemeraman  dan penambahan presentase lumpur Bledug Kuwu secara  bertahap  pada  material  pengujian seperti terlihat pada Gambar 4. Terbukti dengan lamanya  pemeraman  7  hari  dan  banyaknya bahan  campuran  sebesar  15%  lumpur  Bledug Kuwu  menghasilkan  nilai  qu  yaitu  sebesar 12,87 kg / cm 2 .
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 18 No.1 Edisi April 2021
Gambar 4. Grafik Hubungan Antara Variasi Lumpur Bledug Kuwu (%) Terhadap Lama Pemeraman

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  laboratorium diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1)  Hasil pengujian fisik tanah asli
menunjukkan  bahwa  tanah  didaerah
Gedebage,  Bandung  termasuk  pada golongan  tanah  lempung  ekspansif,  sifat ekspansif tanah Gedebage hal ini dibuktikan  dari  hasil  pengujian index
properties yang  menghasilkan  PI  >  30,
maka tanah tersebut digolongkan menjadi tanah lempung ekspansif dengan plastisitas tinggi.
2)  Dari hasil uji batas-batas konsistensi tanah
Atterberg  Limit (batas  cair  dan  batas
plastis) bahwa semakin besar penambahan  variasi  prosentase  material
tambahan maka nilai indeks plastisitas (PI)
akan menurun, ini berarti dengan
penambahan  material  vermikulit  dan lumpur Bledug Kuwu pada tanah tersebut akan  dapat  mengurangi  sifat  plastis  dan
kembang susut.
3)  Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  bebas
dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar proporsi  campuran  lumpur  Bledug  Kuwu maka  semakin  besar  peningkatan  kuat tekan  tanah.  Kuat  tekan  tanah  juga
meningkat  seiring  dengan  bertambahnya masa pemeraman.
4)  Peningkatan  kuat  tekan  tanah  tertinggi
dalam  penelitian  ini  dicapai  dengan menggunakan  campuran  vermikulit  4% dan  lumpur  Bledug  Kuwu  15%  dimana kuat  tekan  tanah  sebesar  12,87  kg/cm 2 dengan kuat tekan tanah  sebelum distabilisasi adalah 7,547 kg/cm 2 .

## Nomenklatur
Simbol Definisi Satuan Al 2 O 3 aluminium oksida ASTM American Society for Testing and Materials CaO Kalsium Oksida Cu Tegangan Geser kg/cm 2 Fe 2 O 3
Besi(III) oksida K 2 O Kalium Oksida LL Batas Cair (liquid limit) % LOI Loss On Ignation
MgO
Magnesium Oksida Na 2 O Natrium Oksida pH Power of Hydrogen PI Plasticity Index % PL Batas Plastis (plastic limit) % Qu Tegangan Runtuh kg/cm 2 SiO 2 Silikon Dioksida Temperature Celcius (°C) TiO 2 Titanium Oksida UCS Unconfined
Compression Strength
XRD X-Ray Diffraction

## Daftar Rujukan
[1]          Andriani,  Andriani,  Rina  Yuliet,  and  Franky  Leo Fernandez.  2012.  “Pengaruh  Penggunaan  Semen Sebagai  Bahan  Stabilisasi  Pada  Tanah  Lempung Daerah Lambung Bukit Terhadap Nilai Cbr Tanah.”
Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand) 8(1): 29.
[2] Budi, Gogot Setyo and, and I Nyoman Parta Tanaya.
2002. “Studi Tentang Pengaruh Penggunaan Road
Tech 2000 Terhadap Sifat – Sifat Tanah Ekspansif.”
Dimensi Teknik Sipil 4(2): 106 –11.
[3] Budi,  Gogot  Setyo,  Andy  Cristanto,  and  Eddy
Setiawan. 2003. “Pengaruh Fly Ash Terhadap Sifat Pengembangan Tanah Ekspansif.” Civil Engineering
Dimension 5(1): 20 –24.
1 Syahril, 2 Desy Kumalasari
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol . 18 No.1 Edisi April 2021
[4] Gunarti, ASS. 2014. “Jurnal BENTANG Vol. 2 No. 1 Januari 2014.” Daya Dukung Tanah Lempung Yang Distabilisasi  Dengan  Spent  Catalyst  Rcc  15  Dan Kapur 2(1): 1 –8.
http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/bentang/a rticle/view/359.
[5] Hendry  and  Amalia  Dewi.  2016.  “Menggunakan
Vermikulit  Dan  Semen  Untuk  Meningkatkan  Daya Dukung ( Ucs ).” Jurnal Teknil Sipil 3(2): 19 –32.
[6] P  Aditya  Luhur  and,  and  Kuncoro  Bambang.  2007.
“STABILISASI  TANAH  LEMPUNG  EKSPANSIF
SEMARANG –  PURWODADI  KM  -  57  DENGAN BOTTOM  ASH  PT  .  APAC  INTI  CORPORA SEMARANG  (  The  Stabilization  Exspansive  Clay
Soil Semarang – Purwodadi Km 57 With Bottom Ash PT .  APAC  INTI  CORPORA  Semarang  ).” Jurusan
Teknik Sipil Universitas Diponegoro .
[7] Riki  Uning  dkk.  2018.  “Pengaruh  Penambahan
Kapur  Padam  Dan  Abu  Sekam  Padi  Pada  Tanah Lempung  Ekspansif  Terhadap  Nilai  Pemadatan.”
Journal  Universitas  Sarjanawiyata  Tamansiswa
(UST) : 50 –57.
[8] Siregar,  Sepridawati,  and  Nora  Idiawati  Siregar.
2016.  “Analisis  Dan  Pemanfaatan  Unsur  Belerang
Dan Salinitas Lumpur Bledug Kuwu Di Desa Kuwu,
Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah.” Positron 6(1): 40 –42.
[9] Sudjianto, Agus Tugas. 2007. “STABILISASI TANAH

## LEMPUNG EKSPANSIF DENGAN GARAM DAPUR
( NaCl ).” Teknik Sipil 8(1): 53 –63.
[10] Sumarno, Agung et al. 2021. “Pemanfaatan Limbah
Spent  Bleaching  Earth  Pada  Stabilisasi  Tanah
Lempung  Dengan  Clean  Set  Cement.” Jurnal
Teknologi Lingkungan 22(1): 104 –10.